88 GUSTAVO COLONNETTI 



il modo con cui questi si presontaiio mette in evidenza la grande 

 attitudine che questo materiale offre all'incrudimento. 



(Questa attitudine, che le esperienze di elasticità confiMnie- 

 ranno ampiamente, si rende qui manifesta per hi grande pi-eva- 

 lenza dell'allungamento uniforme sull'allungamento locale che 

 precede immediatamente la rottura del saggio. Ciò appaie chia- 

 ramente a chi osservi la forma dei diagrammi di deformazione 

 riprodotti nelle pagine che seguono: si vede anche meglio 

 nel diagramma delle strizioni, specie se, come si è fatto nella 

 prosente figura, tale diagramma vien messo in paragone con 

 quello relativo ad un acciaio meno ricco in nickel, il quale, 

 anche a parità o quasi di strizione nella sezione di rottura, 

 presenta sempre allungamenti uniformi di gran lunga inferiori. 



Del lesto il fenomeno è così marcatcj che si rileva anche 

 da un esame sommario delle provette strappate a trazione, le 

 quali sono sempre sensibilmente deformate perfino in corrispon- 

 denza dei tronchi conici e delle teste. Ciò si vede assai bene 

 nella fotografia che riproduce l'aspetto dopo rottura di tre pro- 

 vette inizialmente identiche per forma e dimensioni. All'energico 

 incrudimento a cui va soggetto l'acciaio al 26 ^o ^^ nickel è da 

 attribuirsi l'aspetto opaco del saggio, che ha perduta completa- 

 mente la sua primitiva lucentezza: lucentezza che l'acciaio 

 al 12 % di nickel conserva invece quasi inalterata, eccezion fatta 

 soltanto per la regione immediatamente adiacente alla sezione 

 di rottura. 



